98 TÉL VOGT: M.-N. Kl. 
Menge, nàmlich gern in einer Menge wie 40, 50, 60 oder 7o ?/j. Dazu 
kommen ein paar Prozent Eisensulfid, oftmals auch ein oder einige Prozent 
Magnetit, und der Rest erstarrt als Glas}, 
Bisweilen beobachten wir in diesen Schlacken, nàmlich wenn dieselben 
sehr schnell abgekühlt sind, nur zwei Strukturelemente, einerseits Fayalit 
und andrerseits ein schwarzes und selbst in sehr dünnen Dünnschliffen 
ganz undurchsichtiges Glas (siehe Fig. 34 und 35 a). — In einem und 
demselben Dünnschliff erscheint gelegentlich an einigen Stellen dieses 
Fig. 24. Vergrófierung 40; r. Rohschlacke von Fahlun Kupferwerk, aus Fayalit 
und einem schwarzen, undurchsichtigen, eisensulfidhaltigen Glase bestehend. 
schwarze, undurchsichtige und an anderen Stellen ein gelbes, ganz klares 
und durchsichtiges Glas, freilich mit einer Unmenge von winzigen Inter- 
positionen von Eisensulfid, bisweilen auch von Magnetit, der letztere im 
allgemeinen nur in sehr geringer Quantität (wie ein oder ein paar Prozent). 
Ein geringer Gehalt von Fe;O4 (oder Fe3O,) bewirkt nicht ein schwarzes, 
undurchsichtiges Glas. Aufserdem erscheint dasselbe auch in Silikatschmelzen, 
die gänzlich frei von F&O;, somit auch von Fe4O, sind. Es ergibt sich 
hieraus, daf3 die schwarze Farbe und die Undurchsichtigkeit des Glases 
durch einen Gehalt von FeS bedingt wird. Wir begegnen somit hier 
derselben Erscheinung, die wir schon oben bei den Fig. 30—33 erörtert 
haben. 
1 Bezüglich der Steinpartikelchen verweisen wir auf die nächstfolgenden Abschnitte. 
